— 105 — 
acqua viene emessa a 180", mentre è necessario spingere il riscaldamento a 230° 
circa se si adopera l'aria umida. 
Le osservazioni fatte valgono anche, naturalmente, per confermare la impossi- 
bilità di considerare una parte dell'acqua come di costituzione. 
La heulandite riscaldata al disotto del punto di fusione può riprendere l'acqua emessa? 
Una serie di successive disidratazioni parziali e la durata del riscaldamento influi- 
scono sulle proprietà assorbenti ? 
Dalle esperienze di Damour risultava che le zeoliti , riscaldate al disopra di 
una certa temperatura variabile da specie a specie , non possono riassorbire che 
tutt'al più una parte dell'acqua emessa. Secondo Friedel, invece, essa viene riac- 
quistata tutta, purché il minerale non sia stato fuso. 
Come vedremo in seguito, il riassorbimento dell'acqua eliminala ha una grande 
importanza nella interpretazione della costituzione delle zeoliti, ed era, perciò, assai 
interessante stabilire con esaltezza come in realtà andassero le cose. Le numerose 
esperienze eseguite sulla heulandite ed estesamente pubblicate nelle mie Ricerche su 
alcune zeoliti hanno dimostrato che nella heulandite al disopra di 245'^ il potere 
assorbente diminuisce fortemente e si annulla del tutto non solo prima della fusione 
del minerale, ma prima ancora di giungere alla disidratazione completa. 
Reputo inutile riportare qui quanto da me è stato già stampato in proposilo, 
solo aggiungerò che la heulandite completamente disidratata al disotto del suo punto 
di fusione non riassorbe nulla nemmeno se la si lascia immersa nell'acqua per un 
cerio tempo, hifatti, della polvere di heulandite riscaldata a 700" è stata tenuta per 
cinque giorni entro l'acqua, poi si è raccolta su un Altro e si è messa ad asciu- 
gare all'aria. Una volta secca all'aria è stata calcinata e si è trovata una perdila di 
peso uguale a 0.11 "/o- Non aveva, dunque, ripreso nulla. 
Le ricerche da me eseguite hanno anche posto in chiaro l' influenza grandis- 
sima che esercitano sulle proprietà assorbenti della heulandite una serie di disidra- 
tazioni parziali successive e la durata del riscaldamento , quando si opera ad una 
temperatura piuttosto elevata. Le esperienze che hanno condotto a questi risultati 
sono state già da me falle conoscere nelle Ricerche su alcune zeoliti (pg. 361-364). 
Un fatto interessante è che le proprietà assorbenti della heulandite non va- 
riano con continuità man mano che cresce la quantità di acqua eliminala, ma, al 
contrario, presentano delle modilicazioni molto brusche come risulta dalla seguente 
tabella, la quale mostra che la heulandite riscaldata a varie temperature in corrente 
di aria umida presenta, dopo 15 ore di esposizione all'aria satura di umidità, le 
seguenti differenze dal peso primitivo : 
-f- 0.89 7„ nella heulandite scaldata a 104''-106"' 
+ 0.10 » » » 242 
— t.U2 » » » 298 
— 12.62 » » » 369 
— 13.94 » » » 419-421 
— 14.25 » » » 480-484 
(Fig. 3, Curva B) 
È evidente che le rapide variazioni delle proprietà assorbenti della heulandite 
Atti — Voi. XIV— Serie P« — N. 1. 14 
